SUR L'HIST. NJTZmELLE ET LES ARTS. 271 



cuivre noir , c'eft-a-dire , on tond en regiile les particules de cuivre 

 contenues dans la matte : ce cuivre eft a Freybcrg trcs-impur. 



Le foiirneau dans lequel on fait ce:re operation eft prel'qu'un foiir- 

 neau ordinaire de la fonte crue : excepte cjiie dans celui-ia on place le 

 mur de dedans trois ponces en devant du fonmeau , de force cu'il n'a 

 que deux pieds neuf pouces & demi de profondeur , par coniequenc 

 trujs pouces de moins que celui de la fonte crue. 



La tuyere eft placee a treize pouces au-defTusde la caifTe, &:a line pente 

 ci'un pouce huit lignes La rigole a dix-huit a vingt pouces de profondeur , 

 & s'iiicline vers le baffin de cinq a fix pouces. 



II faut que le ballin de reception ait aflez de capacite pour contenir 

 nuit a dix quintaux de cuivre noir , & quatre a lix quintaux de nouveile 

 niatre de cuivre (i). Les preparations du fourneau Sc le commencement 

 de la fonte font les menies que dans la fonte crue. Cette fonte de cuivre 

 va deux ou trois fois vingt-quatre heures de fuite , & Ton pafle fix a 

 huit portions dont chacune confifte en neuf a dix quintaux de maticre. 



II faut que le nez foic leger & court dans la fonte, pour que le travail 

 aille avec adivite. 



Quand la rigole & le badin font pleins au point que la nouveile matte 

 veut verfer dans le folfe des fcories,on perce avec un fer fort pour que le 

 cuivre coule en abondance dans le ballin de reception, & qu'il ne fe 

 letroidifle pas en chemirt. Comma dans cette operation , il ne s'attache 

 tien dans le fourneau, & que la fonte ne dure que peu de tems, on n'a pas 

 befoin de nettoyer I'inteiieur du fourneau, par confequent on n'ote 

 pas le vent pendant qu'on fait ecduler les matieres. 



La nouveile matte de cuivre fe leva par gateau ; on la grille trois a 

 quatre fois , elle rentre enfuite dans la fonte fuivante ; elle contient com- 

 munement cinquante a foixante livres de cuivre par quintal. 



Quand le dernier gateau de matte eft leve, on enfonce un fer dansle 

 cuivre , auquel s'attache un peu de ce metal , qu'on met de cote pour en 

 faire I'elTai , apres on verfe de I'eau chaude fur le cuivre , afin que la 

 furface fe fige, & qu'on puifle le lever par gateau comme la matte. On 

 continue de cette maniere a prendre des eifais 6c a lever des gateaux 

 jufqu'a ce que le baftin foit entierement vuide. 



Les fcories etant trcs-fufibles, on les emploie dans la fonte de plomb 

 & de la matte de plomb. 



Le fondeur & fon aide regoivent par portion 2 livres 13 fois 4 den. & 

 le manoeuvre une livre 10 fois. Ce dernier n'eft pas feulement oblige de 

 tranfporter devant ie fourneau les matieres a fondre, mais il faut audi 

 qu'il forte de la fonderie les nouvelles fcories Sc la matte. On paye en 



(1) On appelle cette nouveile matte en alleraand , leg , ou dunnfiein. 



